용탕 온도 를 873 ∼ 973 K 로 유지 하 고 , 용탕 표면 에 희석 SF 6 을 유동 시키 면서 주조 를 실시 하 였 다 . 금형 온도 473 K 에서 표 5 에 나타내 는 주조 방법 에 의해 주조 하 였 다 . 다 이 캐스팅 주조 의 경우 에 는 φ 70 ㎜ × 100 ㎜ 의 둥근 봉 을 제작 하 고 , 금형 주조 의 경우 에 는 φ 100 ㎜ × 100 ㎜ 의 둥근 봉 을 제작 하 였 다 . 각각 의 둥근 봉 을 각각 높이 50 ㎜ 로 절단 하 여 시험편 을 제작 하 였 다 .